956 Gesammtsitzung vom 24. Juli. 
Sodann gehören die genannten Metalle zu denen, deren elektro- 
lytische Darstellung in keilförmigen Schichten bei hinreichender Übung 
ohne allzu grosse Schwierigkeiten gelingt. Wir glauben deshalb mit 
einiger Sicherheit annehmen zu dürfen, dass unsere Praeparate an Güte 
wenig zu wünschen übrig liessen. 
Endlich trägt die erhebliche Brechung zur Genauigkeit der Mes- 
sungen sehr bei. Wir werden übrigens gelegentlich das Verhalten 
einiger Edelmetalle mit weit geringerem Breehungsindex zu disceutiren 
haben; doch haben wir hierzu nur einige orientirende Versuche an- 
stellen können. 
3. Die Versuchsanordnung war wesentlich die von Hrn. Kuspr 
bei seinen Versuchen in Berlin benutzte und von ihm beschriebene 
(B. S.1389— 91). Die Heizvorrichtung wurde von uns nicht ange- 
wandt, dafür aber einige specielle Vorkehrungen getroffen, welche 
an geeigneter Stelle angegeben werden sollen. Zur Ablesung wurde 
nicht, wie früher, der Theilkreis des Specetrometers benutzt, noch ein 
Ocular mit Fadenmikrometer. Die Einstellungen wurden statt dessen 
in allen Fällen durch drehen an der Alhidadenschraube des (zehnfach 
vergrössernden) Speetrometerfernrohrs bewirkt; dadurch wurde bei der 
Messung der Prismenwinkel das reflectirte Bild des Fadenkreuzes, bei 
Beobachtung der Ablenkungen das Spaltbild zwischen die Parallel- 
fäden im Ocular eingestellt. Während der eine Beobachter diess aus- 
führte, wurde die Ablesung an der Trommeltheilung der Alhidaden- 
schraube vom Andern mittels eines Hülfsfernrohrs vorgenommen; es 
entsprach ein Trommeltheil einer Drehung der Fernrohraxe um 420. 
Prismenwinkel und Ablenkungen sind im Folgenden stets in 
Bogensecunden angegeben, wie sie aus 20 Einstellungen erhalten 
wurden. Im allgemeinen wurde vor jedem solchen Satze die Güte 
der Collimirung geprüft, und zwar durch Beobachtungen an den 
seitlichen unbelegten Fenstern, in der von Hrn. Kuspr (B. S. 1390) 
vorgeschriebenen Weise. 
4. Gontrolversuche sind von Hrn. Kunpr in erheblicher An- 
zahl angestellt worden (A. S. 263— 265). Wir haben daher nur zur 
Prüfung des Collimirverfahrens noch einige Messungen ausgeführt. Eine 
sehr vollkommene, planparallele Platte von Stemnem wurde derart 
mit schwarzem Lack überzogen, dass nur vier, o°”2 breite und ı“"o 
hohe Fenster offen blieben, die ihrer gegenseitigen Lage nach ebenso 
gruppirt waren, wie die Fenster und Prismenöffnungen unserer Metall- 
praeparate (siehe Fig. ı). Nach der wie üblich ausgeführten Collimi- 
rung an den beiden äusseren Fenstern ergaben die beiden inneren 
nunmehr einen scheinbaren Winkel von o’2, eine scheinbare Ablen- 
kung von 0’4. Fine ganz ähnlich behandelte platinirte Glasplatte 
